— 312 
lino purificato, e messe quindi in lavorazione per formare degli 
oggetti, fu trovato che erano alquanto povere di parte plastica 
o alluminifera. Esposti poi al fuoco gli oggetti fabbricati, si trovò 
dopo cottura che, mentre erano riesciti sufficientemente bene dal 
lato della solidità della materia, non era così da quello della 
bellezza. Erano infatti colorati di grigio verdastro, e tutti della 
stessa intensità di colore, lo che ci confermò che tutte le sud- 
dette qualità di caolino presentano le stesse proprietà e sono fra 
loro perfettamente identiche per composizione. Furono allora ma- 
cinati insieme tutti i suddetti caolini (previa sceglitura e depu- 
razione) per poter col solo caolino ottenuto, comporre, in grande, 
varie altre paste di porcellana. E d 1 altra parte ne furono fatte 
altre a base dello stesso caolino addizionato di alquanto caolino 
estero puro. Colle prime s’ incontrò la solita difficoltà della ma- 
grezza nella lavorazione degli oggetti, colle seconde poi gli og- 
getti medesimi si poterono fabbricare molto meglio. Dopo cot- 
tura si trovò che gli oggetti fatti a base di solo caolino di 
Sardegna presentavano lo stesso coloramento e le stesse qualità 
di quelli fatti in piccolo la prima volta. Quelli poi i quali erano 
stati fatti colla pasta composta collo stesso caolino addizionato 
di alquanto caolino estero presentavano migliori resultati, ma 
erano sempre leggermente colorati in grigio verdastro : e que- 
sta colorazione si vedeva scomparire quanto più si diminuiva la 
proporzione del caolino di Sardegna nella composizione della 
pasta. Potei allora convincermi nella mia prima idea, cioè, che 
il caolino di Sardegna può servire per la composizione della pa- 
sta di porcellana in rimpiazzo soltanto del 50 per cento della 
sola parte caolinica pura, ossia può entrare nella pasta di por- 
cellana approssimativamente per una quarta parte della totalità 
delle materie che la compongono. E V addizione di questo cao- 
lino puro non la rende adatta per la fabbricazione di una buona 
e bianca porcellana, ma soltanto per la fabbricazione di una por- 
cellana inferiore, perchè, come ho detto di sopra, resulta sempre 
alquanto colorata in grigio verdastro. 
In conclusione, da quanto fu esposto, appare dimostrato che in 
Italia esistono caolini procedenti dalla immediata decomposizione 
dei feldispati, i quali, qualora fossero posti in commercio debi- 
